THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 31 



Le degré d'intensité de l'anomalie est représenté par 

 la distance verticale entre ces courbes et les droites 

 EH', EH". 



Ici tous les phénomènes sont représentés, en pre- 

 mière approximation, par une fonction bien définie de 

 la température, et les alliages de cette catégorie peu- 

 vent être caractérisés comme réversibles. Le début de 

 l'anomalie de dilatation ou d'élasticité semble coïnci- 

 der parfaitement avec la première apparition du ferro- 

 magnétisme ; comme pour les alliages irréversibles, nous 

 sommes donc conduits à envisager les trois ordres de 

 modifications simultanées que l'on observe, comme 

 étant des indices distincts d'une même modification 

 profonde de l'alliage. 



En fait, la réversibilité n'est pas immédiate ; pour 

 ne parler que des phénomènes bien étudiés, nous 

 avons vu que l'invar et les alliages voisins, ramenés 

 d'une température élevée à une température basse, ne 

 prennent pas instantanément leur volume final, mais 

 augmentent lentement à température invariable pour 

 tendre vers une limite fixe. On observe sans aucun 

 doute, dans cette lente ascension, les derniers restes 

 du phénomène en vertu duquel l'alliage, au lieu de se 

 contracter suivant la droite E'H', suit la courbe qu'in- 

 dique l'expérience. 



des états correspondants dans les aciers au nickel à diverses te- 

 neurs. Depuis qu'elles ont été publiées, la forme des courbes de 

 dilatation a été établie expérimentalement par MM. Charpy et 

 Grenet en concordance avec les prévisions de la théorie. {Bull, de 

 la Soc. d'encouragement, t. Cil, avril 1903). 



